616 



BULETINUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ŞTIINŢE 



retenir le cuivre m^talique, piiis 6vaporees jusqu'â dessication dans 

 des creiisets de porcelaine prealablcment peses. et nous avons 

 obtenu Ies resultats suivants : 



TAIJLEAU r 



TEHI'tRATlJRE 

 U LA IIISTILUTIOS 



! Residu ! Residu obtenu 

 I obtenu de 5 cci par 6vapora- 

 j par j tion, calcule 



I 6vaporation j sur 100 ce. 



)o"— 7 5*^ 

 / ) — 100 

 100" — 123" 

 125"^ -150" 

 150'^— 175" 

 175"— 200'' 

 200'^ — 22 )^ 



225"-250"' 

 250"- 275O 



o:-^'' ,00 I 1 

 oî^''-,ooi 2 



0^''",00 2 6 



oS''-,ooS7 



o--''-,i 1.64 : 

 oS''-,o8 52 I 

 o8'--,i749 î 



,022 

 ,024 



.053 

 ,i7(? 

 ,90 r 

 ,928 

 ,705 

 ,499 



275"-3oo" 



Nous sommes restes surpris, en constatant que la fraction qui 

 avait passe entre 250^—275", contenait une plus faiblc quantit6 

 de cuivre que Ies portions infcrieures ou superieures. 



Pour controler nos resultats nous avons ensuite refait le travail 

 en calcînant. apres evaporation, le creuset pour o]>tenir de cette 

 facon l'oxydc metalique. 



Les resultats obtenus ont ete Ies suivants, en tenant compte 

 que le travail a ete fait cette fois sur seulenient 4 ce. de la solu- 

 tion cuivreuse : 



TA BLEAU II 



rE«l'UIATIKK 

 1)K IA ItlSTlLLATION 



Residu obtenu 



par evapora- 



tion et calcina- 



tion de 4 ce. 



50" 



75« 



7 5" 

 00" 



00"— 125" 



— I)O0 



o 



125 



1 5 o" — 175 

 175"— 200'' 

 200*^ — 225^ 

 2250— 250'^ 

 250" — 275"^ 

 275O — 300'J 



Residu obtenu 

 parevâporation 

 et calcination 

 de 4 CC. calcule 

 â 100 CC 



